Mineralchemie. 



-287- 



oder wirklich einachsiges konoskopisches Bild. In einem einzigen Fair 

 zeigten die Kristalle typisch-rhombischen Charakter mit den Flächen {110j> 

 {010}, {001}, ferner {100} und {120}. « // c. Aus Schmelzen mit 66 % Si0 2 . 

 ergaben sich Kristalle mit « = 1,519; ß und y = 1,522; aus solchen 

 mit 50% Si0 2 : Kristalle mit « = 1,524; ß und y = 1,528 + 0,002. 

 Die Veränderlichkeit der optischen Eigenschaften deutet auf isomorphe 

 Mischbarkeit mit anderen Bestandteilen der ternären Schmelzen hin, 

 y — a — 0,003—0,004. Die Kristalle haben kleinere Brechungsindizes als 

 die entsprechend zusammengesetzten Gläser. 



Läßt man Gläser von der Zusammensetzung der Cordieritart bei 900° 

 oder weniger kristallisieren, so bildet sich zuerst eine instabile ^-Modi- 



213S 



fikation (feine radialstrahlige Fasern), die bei 925 — 1150° in die normale 

 Cordierit-Modinkation übergeht. Diese ( a-Form scheint innerhalb weiterer 

 Grenzen der Zusammensetzung als homogene kristallisierte Phase vor- 

 zukommen als die bei höherer Temperatur stabile «-Form. Die Brechungs- 

 indizes der Aggregate der ( u-Form nehmen mit zunehmendem Si0 2 -Gehalt 

 linear ab; bei 68% SiO,: 1.535; bei 40% Si0 2 : 1,560. Für die «-Form 

 gilt bei 64 % Si0 2 : 1,515; bei 44 % Si0 2 : 1,540. Es gelingt nicht, die 

 «-Form durch thermische Exposition auf Temperaturen unterhalb der 

 Bildungstemperatur von «-Phase in Kristalle der ^-Modifikation überzu- 

 führen. Die Temperatur, bei der die Umwandlung ( u — >-« merkliche Ge- 

 schwindigkeit erlangt, steigt bei einer Zunahme um 30 % Si0 2 um ca. 100° 

 an. Es ist durchaus mit der Möglichkeit zu rechnen , daß die Cordierit- 

 Phase innerhalb der Grenzen MgO: Al 2 O s : SiO s = 1 : 1 : 3 und 2:2:5 



